232 



Die metallglänzende dunkelgraue bis schwarze 

 Masse ist blättrig, spröde, lässt sieb, ohne dass geschmeidige 

 Theile vorhanden wären, zu dunkelrothbraunem Pulver zer- 

 reiben und ist stark magnetisch. Obwohl scheinbar homogen, 

 lässt sie auf der polirten Fläche in der herrschenden dunklen 

 Masse eine weisse, netzartig hindurchgehende, dem Schrei- 

 bersit ähnliche Substanz und gelbe Körner von Scbwefeleisen 

 erkennen. Beim Erhitzen gehen Wasser (2,8 pCt.) und Kohlen- 

 oxydgas fort; im Kohlentiegel geschmolzen, verliert die Sub- 

 stanz 23,5 pCt. 



Bringt man das Wasser, 1,3 pCt. lösliche Salze (Sulfate 

 und Chloride von Calcium und Eisen), ein wenig Silicat und 

 7,42 FeS in Abzug, so bleiben 50 pCt. Eisenoxydoxydul und ein 

 Rest, der etwa 80 pCt. Eisen, 8 Nickel und Kobalt, 1 Arsen, 

 0,5 Phosphor und 10 Kohlenstoff enthält. 



Um aber die Natur dieser Eisenmassen vergleichen zu 

 können, scheint es angemessener, sie im s a u e rstof f fr ei en 

 Zustande, welcher wohl der ursprüngliche gewesen sein dürfte, 

 nebeneinander zu stellen. Dann erhält man folgende Zahlen : 



Lindström Wöhler Daubr&e 



Eisen . . . . 



95,46 



93,2 



88,2 



Nickel (Co, Cu) . 



2,11 



2,0 



4,7 



Phosphor . 



0,03 



0,2 



0,3 



Arsen . 







0,6 



Kohlenstoff . . 



2,40 



4,6 



6,2 



100 100 100 



Leider hat Daubree in den beiden anderen Varietäten des 

 im Gestein enthaltenen Eisens nur das Eisen und den Kohlen- 

 stoff bestimmt. 



Die helle Substanz (Typus II.) widersteht dem Pulvern 

 theilweise; der metallische Theil enthält 82,4 pCt. Eisen gegen 

 2,9 Kohlenstoff. Der Verlust , etwa — 13 pCt. , deutet an, 

 dass auch in diesem Theil sehr viel Oxydoxydul enthalten 

 sein muss. 



Die kugelförmigen Einschlüsse (Typus III.) sind 

 mit Silicatmasse innig durchwachsen. In ihnen kommen auf 

 70,1 pCt. Eisen 4,7 Kohlenstoff. 



Auf 100 Theile Eisen kommen überhaupt an Kohlenstoff 



bei Lindström . . 2,5 



bei Wöhler. . . 5 



bei Daubree . . 7 (Typus I. u. III.) 



3,5 (Typus II.) 



Nach Berthelot wäre in dem Eisen vom Typus I. kein 

 Graphit enthalten , was man jedoch bezweifeln darf, denn 



